開発目標
本工法の既存外壁仕上げ層に対する張接着強度が0.7N/㎟以上であり、かつ温冷繰り返し後の引張接着強度が0.5N/㎟以上であること。

2結 果

1) 保全工事共通仕様書「機材および ・4.8N/㎟で判定基準をうわまわった。
工法の品質判定基準仕様登録集」（平成29年版）に規定される「複合補修層の接着強度試験（試験番号03）」2) 保全工事共通仕様書「機材および ・1.4N/㎟で判定基準をうわまわった。
工法の品質判定基準仕様登録集」（平成29年版）に規定される「温冷繰り返しに対する耐久性試験（試験番号05）」

本工法を施工後、意匠が大きく変化しないこと。

3

4

確認方法

従来工法と比較して、作業時間の短縮および乾燥硬化と養生の削減が可能となり労働時間の削減が図れていること。

1) JIS A 6909:2014建築用仕上塗材7.19 耐候性試験B法耐候形1種の規格についての試験

・いずれも膨れ、割れ、剥がれの発生が無く、著しい外観変化がないと判断できる。

2) 促進耐候性試験前、後の色差⊿Eの算出

・キセノンアークランプ式では、EGトップ艶有りでは1.0、5分艶有りでは1.1で判定基準をうわまわった。
・メタルハライドランプ式では、EGトップ艶有りでは1.3、5分艶有りでは2.2で判定基準をうわまわった。

1) ポリマーセメント系外壁複合改修工法である「エフ・ネットタイル工法に複層仕上塗材仕上げ」と評価対象である「エバーガードSG-1工法およびSG-KGK 15工法」の標
準的な作業時間と所要人工の比較

・エバーガードSG-1工法は、所要人工で44％、作業時間で51％程度、エバーガードSG-KGK 15工
法は所要人工で27％、作業時間で33％程度の削減が可能になり、判定基準をうわまわった。

２０23年3月

23.03

適用範囲

技術概要

本工法で対象とする既存タイル張り仕上げ外壁は、以下の条件を満たすこととする。
①下地は、現場打ち鉄筋コンクリート（RC）またはプレキャストコンクリートパネル（PCa）とし、著しい損傷がないこと。
②タイル素地は磁器質とせっ器質とし、釉の有無は問わない。
＊表面が多孔質のものやレンガ調タイルは、透湿・透水性が高く、裏面からの湿気や水分の影響により変色（白濁）するため、適用は不可とする。
③タイル表面に塗料が塗布されている場合は除去が可能なこと。
④タイルの大きさは 2 丁掛タイル（227 ㎜ ×60 ㎜）以下のサイズとする。
⑤既存仕上げ層の総厚は 50 ㎜までを標準とする。
＊コア抜きし、既存仕上げ層の総厚が 50 ㎜以内であることを確認する。コア抜きは 3 フロア毎、各面で 1 か所実施すること。
SG-1 工法の適用は下地モルタル厚が 20 ㎜以上とし、20 ㎜未満の場合は SG-3 工法、または SG-KGK15 工法を適用すること。
⑥目地モルタルが脆弱またはタイルと剥離して高圧水洗浄 (15MPa) 時に欠損した部位や目地が深い場合は、目地モルタルにて深さ 3 ㎜以内に埋めること。
⑦アンカーピンの引き抜き耐力が 1,470N ／本以上を確保できること。
＊試験方法は「エバーガード SG 施工マニュアル」の「5. アンカーピンの引抜試験要領」に準じて行い、壁面積 500 ㎡毎に 1 か所、かつ 1 か所につき N=3 で実施すること。
＊引抜き耐力が不足した場合は、注入用エポキシ樹脂「エバーボンド EP」を併用することもできる。
⑧既存タイル張り仕上げ層に対する接着強さが、0.5 N/ ㎟以上を確保できること。
⑨新築時の光触媒タイル及び改修時に光触媒を塗布したタイルを使用していないこと。
＊光触媒により発生した活性酸素（スーパーオキサイドイオンや水酸ラジカル）により劣化し、接着力が低下する為。
⑩事前に試験施工を行い、意匠の再現性について承認を得ること。

張り付けモルタル
張り付けモルタル

ダブルロックアンカーダイレクト
図 1 エバーガード SG-1 工法の構成

ダブルロックアンカーダイレクト
図 2 エバーガード SG-3 工法の構成

性能検証結果
開発目標

張り付けモルタル

本工法によって、複合改修層と一体化した既存外壁仕上げ層が風荷重や地震動による慣性力によって脱落するのを防止できる。

確認方法

結 果

1) 保全工事共通仕様書「機材および ・3,171Nで判定基準をうわま工法の品質判定基準仕様登録集」
わった。
（平成29年版）に規定される「コンクリート躯体に対するアンカーピンの引抜き試験（試験番号01）」2) 保全工事共通仕様書「機材および工法の品質判定基準仕様登録集」（平成29年版）に規定される「複合補修層に対するアンカーピンの引抜き試験（試験番号02）」① モルタル板を下地とした試験

ダブルロックアンカーダイレクト
図 3 エバーガード SG-KGK 15 工法の構成

１（以下は上記試験を参考にした試験）②-1 タイルを下地とした試験②-2 既製調合タイル張り付けモルタル＋磁器質タイルを下地とした
試験

・3,701Nで判定基準をうわまわった。
・2,148Nで判定基準をうわまわった。
・2,555Nで判定基準をうわまわった。

3) 日本建築仕上学会の共同研究によ ・12,010Nで判定基準をうわまり提 案されて いる注 入 口 付 アン
わった。
カーピンの品質・性能基準（改訂−2012年版）に規定される「ピンのせん断試験」
4) 保全工事共通仕様書「機材および ・曲げ強度294N、変位の平均値が41mmで判定基準をうわま工法の品質判定基準仕様登録集」
わった。
（平成29年版）に規定される「複合補修層の補強効果確認（面外曲げ）試験（試験番号04）

適用範囲

技術概要

本工法で対象とする既存タイル張り仕上げ外壁は、以下の条件を満たすこととする。
①下地は、現場打ち鉄筋コンクリート（RC）またはプレキャストコンクリートパネル（PCa）とし、著しい損傷がないこと。
②タイル素地は磁器質とせっ器質とし、釉の有無は問わない。
＊表面が多孔質のものやレンガ調タイルは、透湿・透水性が高く、裏面からの湿気や水分の影響により変色（白濁）するため、適用は不可とする。
③タイル表面に塗料が塗布されている場合は除去が可能なこと。
④タイルの大きさは 2 丁掛タイル（227 ㎜ ×60 ㎜）以下のサイズとする。
⑤既存仕上げ層の総厚は 50 ㎜までを標準とする。
＊コア抜きし、既存仕上げ層の総厚が 50 ㎜以内であることを確認する。コア抜きは 3 フロア毎、各面で 1 か所実施すること。
SG-1 工法の適用は下地モルタル厚が 20 ㎜以上とし、20 ㎜未満の場合は SG-3 工法、または SG-KGK15 工法を適用すること。
⑥目地モルタルが脆弱またはタイルと剥離して高圧水洗浄 (15MPa) 時に欠損した部位や目地が深い場合は、目地モルタルにて深さ 3 ㎜以内に埋めること。
⑦アンカーピンの引き抜き耐力が 1,470N ／本以上を確保できること。
＊試験方法は「エバーガード SG 施工マニュアル」の「5. アンカーピンの引抜試験要領」に準じて行い、壁面積 500 ㎡毎に 1 か所、かつ 1 か所につき N=3 で実施すること。
＊引抜き耐力が不足した場合は、注入用エポキシ樹脂「エバーボンド EP」を併用することもできる。
⑧既存タイル張り仕上げ層に対する接着強さが、0.5 N/ ㎟以上を確保できること。
⑨新築時の光触媒タイル及び改修時に光触媒を塗布したタイルを使用していないこと。
＊光触媒により発生した活性酸素（スーパーオキサイドイオンや水酸ラジカル）により劣化し、接着力が低下する為。
⑩事前に試験施工を行い、意匠の再現性について承認を得ること。

張り付けモルタル
張り付けモルタル

ダブルロックアンカーダイレクト
図 1 エバーガード SG-1 工法の構成

ダブルロックアンカーダイレクト
図 2 エバーガード SG-3 工法の構成

性能検証結果
開発目標

張り付けモルタル

本工法によって、複合改修層と一体化した既存外壁仕上げ層が風荷重や地震動による慣性力によって脱落するのを防止できる。

確認方法

結 果

1) 保全工事共通仕様書「機材および ・3,171Nで判定基準をうわま工法の品質判定基準仕様登録集」
わった。
（平成29年版）に規定される「コンクリート躯体に対するアンカーピンの引抜き試験（試験番号01）」2) 保全工事共通仕様書「機材および工法の品質判定基準仕様登録集」（平成29年版）に規定される「複合補修層に対するアンカーピンの引抜き試験（試験番号02）」① モルタル板を下地とした試験

ダブルロックアンカーダイレクト
図 3 エバーガード SG-KGK 15 工法の構成

１（以下は上記試験を参考にした試験）②-1 タイルを下地とした試験②-2 既製調合タイル張り付けモルタル＋磁器質タイルを下地とした
試験

・3,701Nで判定基準をうわまわった。
・2,148Nで判定基準をうわまわった。
・2,555Nで判定基準をうわまわった。

3) 日本建築仕上学会の共同研究によ ・12,010Nで判定基準をうわまり提 案されて いる注 入 口 付 アンわった。
カーピンの品質・性能基準（改訂−2012年版）に規定される「ピンのせん断試験」
4) 保全工事共通仕様書「機材および ・曲げ強度294N、変位の平均値が41mmで判定基準をうわま工法の品質判定基準仕様登録集」
わった。
（平成29年版）に規定される「複合補修層の補強効果確認（面外曲げ）試験（試験番号04）

開発目標
本工法の既存外壁仕上げ層に対する張接着強度が0.7N/㎟以上であり、かつ温冷繰り返し後の引張接着強度が0.5N/㎟以上であること。

2結 果

1) 保全工事共通仕様書「機材および ・4.8N/㎟で判定基準をうわまわった。
工法の品質判定基準仕様登録集」（平成29年版）に規定される「複合補修層の接着強度試験（試験番号03）」2) 保全工事共通仕様書「機材および ・1.4N/㎟で判定基準をうわまわった。
工法の品質判定基準仕様登録集」（平成29年版）に規定される「温冷繰り返しに対する耐久性試験（試験番号05）」

本工法を施工後、意匠が大きく変化しないこと。

3

4

確認方法

従来工法と比較して、作業時間の短縮および乾燥硬化と養生の削減が可能となり労働時間の削減が図れていること。

1) JIS A 6909:2014建築用仕上塗材7.19 耐候性試験B法耐候形1種の規格についての試験

・いずれも膨れ、割れ、剥がれの発生が無く、著しい外観変化がないと判断できる。

2) 促進耐候性試験前、後の色差⊿Eの算出

・キセノンアークランプ式では、EGトップ艶有りでは1.0、5分艶有りでは1.1で判定基準をうわまわった。
・メタルハライドランプ式では、EGトップ艶有りでは1.3、5分艶有りでは2.2で判定基準をうわまわった。

1) ポリマーセメント系外壁複合改修工法である「エフ・ネットタイル工法に複層仕上塗材仕上げ」と評価対象である「エバーガードSG-1工法およびSG-KGK 15工法」の標
準的な作業時間と所要人工の比較

・エバーガードSG-1工法は、所要人工で44％、作業時間で51％程度、エバーガードSG-KGK 15工法は所要人工で27％、作業時間で33％程度の削減が可能になり、判定基準をうわまわった。

２０23年3月

23.03